lair langzaam op, de di-aad wordt afgekoeld en de magnetiseerende 
sti'ooin door M neemt zeer continu toe. Met deze opstelling kon men 
den magnetisatiestroom bijv. van 0.200 Amp. in één minuut zeer 
geleidelijk laten aanwassen tot 0.230 Amp. 
De discontinuïteiten die zich in de magnetische inductie van het 
gebruikte NiFe voordoen bij een aldus verkregen geheel continue 
verandering van het magnetisch veld zijn weergegeven in fig. 4. 
Dit zijn twee fotogiafische opnamen op dezelfde plaat van den uit- 
slag van een Siemens en Halske draaispoel-galvanometer die direkt 
(zonder serie weerstand of triode versterk er) aangesloten was aan een 
lange secundaire spoel van 16500 windingen (566 ohm) die het 
JSTiFe over |de geheele lengte nauw omsloot. Het veld wies aan in 
6 sec. van 6.0 tot 6.2 Gaiiss, en te voren was het veld naar beide 
richtingen eenige malen opgevoerd tot 36 Ganss. Daar de galvano- 
meter sterk gedempt was, kunnen de beschreven krommen van 
fig. 4 beschouwd worden ten naastenbij een klein stuk van de 
magnetisatieki-omme voor te stellen (zie aaidiangsei). De discontinuï- 
teiten in de inductie zijn goed zichtbaar, bijv. vertoont de bovenste 
kromme 6 plotselinge toenamen der 13. 
Met een draaispoel-galvanometer worden slechts de grootste stooten 
geregistreerd. Het verschijnsel kan echter veel meer in details worden 
gevolgd wanneer een snaargalvanometer van Einthovf.n gebruikt 
wordt. Verschillende fotogrammen werden met dezen galvanometer 
opgenomen direkt op bromidepapiei-, dat op een draaiende trommel 
bevestigd was, waarvan elk punt een schroeflijn met gang van 1 
c.m. beschreef. 
Fig. 5 en 6 zijn gedeelten uit grootere opnamen en wel is fig. 5 
verkiegen met de meermalen genoemde nikkelstalen staaf terwijl fig. 
6 verkregen werd met de vroeger reeds gebruikte weekijzeren staaf. 
De 566 ohm inductie-solenoïde omringde in beide gevallen het 
ferromagneticum over de geheele lengte, en de gevoeligheid van 
den galvanometer was in beide gevallen dezelfde. Deze was zoo- 
danig, dat een uitslag van 1.0 c.m. [dat is de afstand tusschen de 
opvolgende banen] aan 0.18 X 10~® Amp. beantwoordt. De breedte 
van elk fotogram komt overeen met 1 secnnde. De foto’s werden 
opgenomen nadat (in beide gevallen) het materiaal op het steile ge- 
deelte van de magnetisaliekromme was gebracht, daar waar de 
discontinuïteiten het talrijkst zijn. De continue toename van het veld 
werd verkregen met de thermische stroomregeling van tig. 3 en wel 
zóó, dat het veld bij het nikkelstaal in 37 seconden toenam van 
6.0 tot 6.7 Ganss en bij het ijzer in 60 seconden van 4.8 tot 5.5 
Ganss. De tijd verloopt in de fotogrammen van links naar rechts 
